19 



Kern oder Schale der Mandel, sondern es zieht in Gestalt zarter 

 Blätter in die Diabantachronnyn-Mandeln hinein , und durchsetzt 

 vorzugsweise gern den asbestartigen Diabanlachronnyn , sowie 

 die Epichloritmassen. Sonst ist es in grösserer Menge noch ab- 

 geschieden auf Klüftchen — namentlich des schwarzen Titaneisen- 

 diabases, dann aber meist sehr verunreinigt. Durch die Ver- 

 witterung wird es, trotz seines Eisenoxydul-Gehaltes, der es so- 

 gar im Mineralienschrank gelblich anlaufen lässt, im anstehenden 

 Gestein gebleicht und härter, obgleich poröser — offenbar durch 

 Auslaugung des Eisenoxyduls und eines Theils der Magnesia. 

 Von strahligem Gefüge habe ich an ihm in den von mir durch- 

 forschten Diabaszonen keine Spur bemerkt: — dicht mit deut- 

 lichen Ablagerungs-Parallelen. Spec. Gew.: 2,36 bis 2,38. Härte: 

 3,1 bis 3,3. Strich: weiss mit einem Stich in's Gelbgrünliche.. 

 Bruch: muschelig. Matt; beschabt wachsglänzend. Kantendurch- 

 scheinend; in dünnen Blättchen durchscheinend. In kalter Salz- 

 säure zerlegbar mit Hinterlassung eines rissig werdenden Kiesel- 

 skelets, welches im Wasser durchsichtig und durchscheinend wird 

 und opalisirt, getrocknet aber milchweissem Edelopal ähnlich sieht. 

 Schmilzt v. d. L. nur sehr schwer an den Kanten. Es wurden 

 untersucht: 1) ein Vorkommen in zarten Blättchen aus dem asbest- 

 artigen Diabantachronnyn von der Landesfreude bei Lobenstein 

 und 2) im schwarzen Diabas neben einem Rücken ausgeschiedene 

 dünne Platten von Triebes bei Hohenleuben südlich von Gera. 

 Bei 2) wurde von der zu untersuchenden Probe die gelblich ge- 

 wordene Aussenseite abgeschlagen und dann keine Spur Eisen- 

 oxyd gefunden. Bei 1) ward ein Befund von 0,66 Eisenoxyd in 

 Eisenoxydul umgerechnet und zum Eisenoxydul geschlagen. 



1. 2. 



14,01 HO 13,50 HO 



41,98 Si0 3 42,42 Si0 3 



5,08 A1 2 3 3,85 A! 2 3 



6,67 FeO 7,07 FeO 



31,24 _MgO 32,63 MgO 



98,98 99,47. 



Demnach haben wir es hier mit einem Pikrolith zu thun. 

 Derselbe entspricht der Formel MgO . 2 HO + . Si0 3 noch 



besser als der von Neutitschein, welchen Glocker beschrieb und 



2 * 



